Kristallisation 



labilen Systemen, bei denen also eine spon- 

 ' Kristallisation besonders leicht erfolgt, 

 Kristallitenbildung besonders haufig 

 AuBer durch Zusatz von stark die 

 Diffusion hemmenden Stoffen, wie dies hier 

 geschehen ist, kann, wie wir obensahen, auch 

 i lurch Zusatz gewisser kolloidaler Verun- 

 rcinigungen die fortschreitende Kristalli- 

 sation stark herabgemindert werden, ohne 

 die spontane Keimbildungsfahigkeit zu be- 

 einflussen und es ist daher nicht wunderbar, 

 weiin solche Zusatze ebenfalls Kristalliten- 

 bildung befordern. Wir kommen welter unten 

 noch darauf zuriick. Eine unvollstandige 

 Kristallbildung wird auch dadurch bewirkt, 

 daB Abscheidung aus geniigend starken 

 Uebersattigimgen stattfindet, ohne daB fur 

 einen entsprechend raschen Konzentrations- 

 ausgleich gesorgt wird. Hierbei wird im all- 

 gemeinen em besonders verstarktes Kanten- 

 imd Eckenwachstum bemerkbar, was auf 

 Grund der Figur 4, die der Molekularphisik 



Fig. 4. 



von 0. Lehmann entnommen ist, leicht 

 zu erklaren ist. Langs der Kristallflachen 

 herrscht, wie wir ja gesehen hatten, 

 stets int'olge der sofort erfolgenden Kristall- 

 lisation die Konzentration der Sattigung, 

 auf einer in einiger Entfernung vom 

 Kristall gedachten Kugelschale, durchweg 

 die gleiche Uebersattigung. Es besteht 

 also zwischen der Konzentration in dieser 

 Kugelschale und derjenigen an dem Kristall 

 ein Konzentrationsgefalle, das an den 

 Kanten und Ecken besonders steil ist. 

 Infolgedessen wird hier besonders leb- 

 hafte Diffusion, demnach aber auch be- 

 sonders rasches Wachsen stattfinden. Man 

 versteht ohne weiteres, daB dieser EinfluB 

 um so geringer sein wird, je geringer das 

 Konzentrationsgefalle iiberhaupt, je geringer 

 also die Uebersattigung der Losung ist. 



Die Resultate dieses bevorzugten Ecken- 

 und Kantenwachstums sind die sogenannten 

 Kristallskelette, zu denen auch die bekannten 

 treppenformigen Salzkristalle, sowie die zahl- 

 reichen Kristalldendriten gehoren, wie man 

 sie besonders erhalt, wenn rasche Kristalli- 

 sation langs einer Flache stattfindet (Eis- 

 blumen). 



Gerade das entgegengesetzte Ziel als das 

 von Vogelsang befolgte, namlich das Er- 

 zielen moglichst vollkommener allseitig 

 gleiclmiaBig ausgebildeter Kristalle, wird 

 haufig erstrebt, es ist Gegenstand der so- 

 genannten ,,Kristallzuchtung". Es ist ver- 

 standlich, daB man hierbei gerade die 

 leichte Keiml)ikhing zu vermeiden sucht und 

 groBe fortschreitende K. G. anstreben wird. 

 Zu diesem Zweck sucht man bei moglichst 

 geringen Uebersattigimgen zu arbeiten, das 

 Bilden von Kristallchen an den Wandungen 

 der GefaBe oder auf der Oberflache zu ver- 

 meiden, die in die Losung fallen und hier 

 als Keim dienen konnten, durch sorgfaltiges 

 Filtrieren die Losung von etwa gebildeten 

 Kristallkeimen zu befreien, Temperatur- 

 schwankungen, die eine lokale Kristall- 

 abscheidung hervorrufen konnten, nach Mog- 

 lichkeit auszuschlieBen. Andererseits sucht 

 man alle Verunreinigungen, die eine Verlang- 

 samung der fortschreitenden K. G. bewirken 

 konnten, nach Moglichkeit zu entfernen, 

 und diese fortschreitende K. G. durch Be- 

 forderung der Diffusion zu erhohen und 

 letztere fiir alle Teile moglichst gleichmaBig 

 zu erhalten, was durch gutes Riihren bewirkt 

 werden kann. Als Keim benutzt man einen 

 oder vereinzelte moglichst gut ausgebildete 

 Kristalle, deren Oberflache sorgfaltig rein 

 gehalten werden muB. Bei peinlicher Be- 

 riicksichtigung solcher Bedingungen gelingt 

 es bisweilen von gewissen Stoffen recht 

 erhebliche gut ausgebildete Kristalle zu 

 ziichten, und der Referent entsinnt sich 

 gelegentlich einer Ausstellung einen Alaun- 

 kristall von etwa 50 cm Oktaederkantenlange 

 gesehen zu haben. Es handelte sich aller- 

 dings um Chromalaun, bei dessen Undurch- 

 sichtigkeit etwa vorhandene Einschliisse 

 nicht entdeckt werden konnten. 



Im allgemeinen kann man aber sagen, 

 daB das Problem der Kristallziichtung noch 

 langst nicht gelost ist, und, daB es haufig 

 nicht gelingen will, selbst bei groBter Sorgfalt 

 gut ausgebildete, namentlich optisch ein- 

 wandfreie, Kristalle von einigermafien er- 

 heblichen Dimensionen zu erhalten, wahrend 

 in anderen Fallen eine stehengelassene, ver- 

 gessene, oder ohne jede Sorgfalt behandelte 

 Losung die schonsten Exemplare liefert. 

 Es ist evident, daB noch eine Reihe von Ein- 

 fliissen bei der Kristallisation in Betracht 

 gezogen werden miissen, deren Tragweite wir 

 noch kaum zu ermessen vermogen, ja die 

 uns zum Teil wohl noch gar nicht bekannt 

 sind. So kann z. B. haufig die Beobachtung 

 gemacht werden, daB in geraumigen GefaBen 

 unter sonst gleichen Bedingungen erheblich 

 groBere Kristallindividuen entstehen, als 

 in kleinen GefaBen, eine Beobachtung, die 

 bereits von Goethe beschrieben wor- 

 den ist. 



